der Festigkeit des Eisens durch Beimischungen. 37 



geringe Beimischung eines fremden Körpers, die Festigkeit eines INIetalles in 

 einem hohen Grade vermindert werden kann. Ich habe Gelegenheit gehabt, 

 Stabeisen von einer Schwedischen Eisenhütte zu untersuchen, welches wegen 

 seiner Neigung zu Kantenbrüchen und wegen seiner verminderten Schweifs- 

 barkeit für rothbrüchiges Eisen gehalten werden mufste. Dies Stabeisen 

 enthielt in 100,000 Theilen nur 10 Theile Schwefel, und dieser geringe Ge- 

 halt war schon hinreichend, dem Eisen den Fehler des Rothbruchs, wenn 

 auch in einem geringen Grade, mitzutheilen. 



3. E.isen und Arsenik. 

 '■■' Um den Emflufs des Arsenik auf das Eisen kennen zulernen, habe 



ich beim Verfrischen von solchem Roheisen, aus welchem ohne Zusätze 

 sehr festes und giites Stabeisen erfolgte, einen Zusatz von 1 Procent Arse- 

 nikglas anwenden lassen. Der Frischprozefs ward dadurch imgemein vei'- 

 zögert, und das erhaltene Stabeisen schien eine Neigimg zum Kaltbiiich 

 erhalten zu haben, verhielt sich auch härter wie gewöhnlich. Zur Analyse 

 dieses Eisens ward Königswasser genommen und sogleich Siedhitze angewen- 

 det, inn dui'ch Anwendung von Salzsäiu-e nicht einen möglichen Veilust von 

 , Arsenik, durch Entwickelung von Arsenik -Wasserstoffgas, zu erleiden. Der 

 Niederschlag, welcher bei der Behandlung der sauren Auflösung mit Hy- 

 drothiongas erfolgte, bestand aus reinem Schwefel, worin nicht eine Spiu" 

 von Arsenik aufgefunden werden konnte. Wenn das Eisen also wirklich 

 etwas Arsenik aufgenommen haben sollte, so war es so wenig, dafs es durch 

 die Analyse nicht aufgefunden werden konnte. Bemerkenswerth ist es indefs, 

 dafs dies Eisen, unter ganz gleichen Umständen, sich ungleich langsamer in 

 Säuren auflöste, als das ohne Zusätze aus dem Roheisen gefrischte Stabei- 

 sen, ein Verhalten, welches auf eine Mischungsverändeiimg des Eisens, 

 wenn sie auch durch die Analyse nicht hat nachgewiesen werden können, 

 hinzudeuten scheint. 



f 4. Eisen und Wismuth. 



Dem Roheisen ward im Frischheerde , zur Zeit der Frischperiode, 

 1 Procent Wismuth zugesetzt. Auch das Wismuth verzögerte den Frisch- 

 prozefs, aber das erhaltene Stabeisen zeigte durchaus keine Abnahme der 

 Festigkeit. Durch die Analyse des Eisens ward der Wismuthgehalt zu 



